15 



bei gewöhnlicher Temperatur in ozonisirter Luft oxidirt, was 

 schon aus der Thatsachc erhellt, dass solche Luft, wenn mit 

 Metallpulvern geschüttelt, ozonfrei wird. Gold und Platin 

 bleiben jedoch gänzlich unverändert. 



Silber oxidirt sich unter den schweren Metallen am 

 raschesten, viel rascher selbst als das Zink, woher es kommt 

 dass reine polirte Silberbleche , in stark ozonisirter Luft auf- 

 gehangen, bald anlaufen und mit einer schwarzen Hülle sich 

 bedecken, die nichts anderes ist als reines Silbersuperoxid 

 AgO 2 und bei massiger Erhitzung in reines Sauerstoffgas und 

 Silber zerfällt. Befeuchtung des Silberbleches mit Wasser 

 beschleuniget die Oxidation des Metalles. Polirte Bleche von 

 Zink, Zinn, Eisen, Kupfer und Blei bedecken sich zwar nach 

 und nach ebenfalls mit einer Oxidhülle in ozonisirter Luft; 

 ohne allen Vergleich aber langsamer als das Silberblech. 

 Unter den letztgenannten Metallen kommt jedoch das Blei 

 dem Silber am nächsten; denn hangt man polirte Bleche 

 desselben in möglichst stark ozonisirter Luft auf, so erschei- 

 nen sie nach einer halben Stunde taubenhälsig angelaufen und 

 sind sie nach einigen Tagen mit einer braunen Hülle von 

 Bleisuperoxid bedeckt. Das Blei wie das Silber wird in 

 Ozon nicht erst in das basische, sondern auf einmal in das 

 Superoxid übergeführt. 



Mit Bezug auf Raschheit der Oxidation in ozonisirter 

 Luft verhalten sich die sonst einander so ähnlichen Metalle 

 Arsen und Antimon sehr verschieden. Das Arsen wird in 

 kräftigst ozonisirter Luft in kurzer Zeit in Arsensäure ver- 

 wandelt, während die Oxidation des Antimons sehr langsam 

 erfolgt, woher es eben kommt, dass Flecken beider Metalle, 

 mit Hülfe der MAESH'schen Methode auf Glasröhren gelegt 

 und in stark ozonisirte Luft eingeführt, zu ihrem Verschwin- 

 den sehr verschiedene Zeit bedürfen. 



Sind die Flecken nicht zu dick und ist die Luft, in die 

 sie gebracht werden, sehr stark ozonisirt, so sieht man vom 



